( 461 ) 
diverses phases de leur refroidissement, à partir de 120° 
environ, et cela de demi-minute en demi-minute. Ces 
données mettent en évidence une particularité que l’auteur 
signale, et qui doit fixer aussi notre attention. Quand chaque 
alliage atteint, par son refroidissement, le point de son 
maximum de densité, sa température propre remonte pen- 
dant quelques instants d’une quantité qui varie avec Pal- 
liage. Pour celui de Darcet, la température est ainsi relevée 
de 46°,5 à 54°,2 dans l'intervalle de trois minutes. Rappe- 
lons ici que cet alliage atteint son maximum de densité 
vers 50°. M. W. Spring fait remarquer que ce phénomène 
ne lui a point permis de déterminer le calorique spécifique 
de chaque alliage au point de sa densité maxima , « car le 
» thermomètre remontant à cet endroit, dit l’auteur, il 
» ne peut sagir d’un refroidissement. » 
Après avoir fait connaitre les valeurs du calorique spé- 
cifique déduites de ses observations à diverses phases du 
refroidissement des alliages, et qui ieran: notablement 
„M. W. Spring 
met en regard de ces , résultats les volumes qui ont carac- 
térisé ces températures pour chaque alliage, dans la pre- 
mière partie de son travail. Je transcris ici les résultats 
concernant l’alliage si connu de Darcet. 
Température, Volume, Calorique spécifique. 
2920 1,01483 0,0621 
41,5 1,01600 0,0328 
56,5 1,02495 0,0650 
101,5 1,09980 0,0901 
Ainsi, vers 100°, la capacité de l’alliage de Darcet com- 
parée à celle à 29° a augmenté de 0,028, quantité qui 
équivaut à plus de la moitié de sa capacité à 41°,5. 
